436 



LUIGI LOMBARDI 



che è sempre importante nella fabbricazione di condensatori, lo è essenzialmente per 

 la costruzione di apparecchi normali da laboratorio, dove si richiederebbe che i con- 

 densatori prendessero istantaneamente la loro carica totale, perchè senza di ciò non 

 è possibile, come si vedrà, una precisione assoluta di misura. 



Perciò una serie di tentativi fu ancora fatta con seta di un'altra qualità, cioè 

 con foulard bianco finissimo, di cui lo spessore essendo poco più della metà del pre- 

 cedente [circa 0.06 mm.] permetteva di avere in volume notevolmente minore la stessa 

 capacità. 



Alcuni piccoli condensatori furono costrutti così con un piccolo numero di arma- 

 ture di pochi decimetri quadrati di superficie, seccando i singoli fogli di seta e di 

 stagnola verso i 200°, e montando a temperatura poco minore il complesso, che 

 veniva rapidamente chiuso tra due fogli di ebanite, e suggellato con liste di gutta- 

 perca che con un vetro caldo si potevano far perfettamente aderire senza intermediari 

 liquidi od imperfettamente isolanti. 



Alcune prove preliminari diedero risultati dello stesso ordine del condensatore 

 precedente; isolazione sensibilmente perfetta; variazione massima di carica poco 

 superiore a 2 °/ . 



Ma un'ultima prova, fatta ancora con una piccola capacità per poter costruire 

 il sistema più accuratamente, dove la temperatura della seta si era elevata quanto 

 la stoffa aveva permesso prima di mostrare la prima traccia di abbrustolimento, ad 

 un valore poco inferiore alla temperatura di fusione della stagnola, diede i migliori 

 risultati fra tutti quelli ottenuti; la curva di carica fu cioè (V. Fig. 5): 



o, 



0.85 



1.1 



1.6 



2.1 



3.1 



5.1 



9.1 



15.1 



21.1 



e 



245.4 



246.0 



246.3 



246.5 



246.6 



246.8 



247.0 



247.2 



247.3 



t" 



1" 



2" 



4" 



6" 



10" 



30" 



60" 







e 



247.8 



248.0 



248.2 



248.3 



248.3 



248.3 



248.3 







dove la variazione massima è appena di 1.17 %, mentre la scarica residua dopo 

 60" di carica, che è una durata molto maggiore di quelle che in esperienze ordi- 

 narie possano occorrere, non superava 2.1 %. L'isolazione era praticamente perfetta, 

 ed i risultati non si modificarono sensibilmente, finché il condensatore fu conservato 

 nelle stesse condizioni, controllando le misure per molti giorni di seguito. 



Per contro non si riuscì qui ad avere risultati migliori ripetendo i tentativi con 

 precauzioni analoghe e maggiori, come seccando una prima volta la seta a tempe- 

 ratura elevata, tenendola poi parecchi giorni sotto la campana della macchina pneu- 

 matica a pressione di pochi mm. di mercurio e in presenza di acido fosforico anidro, 

 riseccandola ancora all'atto della costruzione. 



Tuttavia non è inverosimile che quella piccola variazione percentuale ancora 

 per una parte o in tutto sia dovuta alla presenza nel dielettrico di una traccia di 

 umidità che i mezzi ordinari non permettono di eliminare operando in ambienti 



